language: de

Ergebnisse der Tieftemperaturforschung IX. Die Atomwärme des Kobalts zwischen 15*^ und 270^ K^

Von KLAUS CLUSHTS und LI S ELOTTE SC HAC HI NGEB
Aus dem Physikalisch-Chemischen Institut der Universität Zürich
(Z. Naturforschg. 7a, 185-191 [1952];

[eingegangen am 1. Oktober 1951)]

Die Atomwärme des Kobalts wird zwischen 15 ^ und 270*^ K gemessen. Die Standardentropie bei 25*^ beträgt danach 7,18 cal/g-Atom^. Am Verlauf der Debyeschen charakteristischen Temperaturen wird gezeigt, daß der für die Elektronenwärme bei tiefsten Temperatiu'en verantwortliche lineare Term sich in unverminderter • Stärke bis Zimmertemperatur nachweisen läßt. Die anderen ferromagnetischen Metalle Nickel und Eisen verhalten sich bis in die Einzelheiten analog.

I m Hinblick auf den großen Anteil der Elektronen